DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024

## PENGUJIAN KUAT TARIK BELAH BETON DENGAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI SUBSTITUSI PARSIAL SEMEN
Fahrizal Zulkarnain 1 *, Liza Maulidza 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
* Email: fahrizalzulkarnain@umsu.ac.id

## ABSTRAK
Beton  sebagai  bahan  utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  karena  biaya ekonomis  dan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  mudah  diperoleh.  Penelitian  ini bertujuan  menganalisis  pengaruh  variasi  persentase  abu  sekam  padi  sebagai substitusi  parsial  semen  terhadap  kuat  tarik  belah  beton.  Abu  sekam  padi memiliki sifat pozzolan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti semen  sebagian.  Metode  yang  digunakan,  memberikan  penekanan  pada pengujian  variasi  persentase  abu  sekam  padi  dengan  metode  eksperimen. Penelitian ini memakai variasi beton normal dan persentase abu sekam padi 5%, 10%, dan 15%. Benda uji silinder berdimensi 150 x 300 mm, sebanyak 12 buah beton yang kemudian akan diuji setelah umur beton 28 hari. Rata-rata kuat tarik belah untuk variasi beton normal (2,005 MPa), ASP 5% (1,109 MPa), ASP 10% (0,920  MPa)  dan  ASP  15%  (0,708  MPa).  Dari  pengujian  ini  didapat  bahwa penambahan  abu  sekam  padi  (ASP)  menyebabkan  penurunan  kuat  tarik  belah beton secara signifikan.
Kata kunci: abu sekam padi, substitusi parsial semen, kaut tarik belah beton
Volume 6, Nomor 3, September 2024

## 1. PENDAHULUAN
Beton  sebagai  material  penting  dalam  mewujudkan  bangunan  yang  dirancang, sehingga biaya pekerjaan dan ketersediaannya menjadi pertimbangan pertama. Di sampng itu,  pemeliharaan  beton  juga  cenderung  lebih  sederhana.  Beton  banyak  dipakai  dalam pembangunan  karena  memiliki  kekuatan  tekan  yang  tinggan  dan  resisten  terhadap  air dalam  jangka  panjang,  tetapi  di  sisi  lain,  beton  memiliki  kelemahan  dalam  hal  kekuatan tarik (Budi, Purwanto and Aji, 2021).
Beton yang dipakai menjadi struktur dalam konstruksi teknik sipil, bisa digunakan berbagai keadaan. Struktur beton digunakan sebagai bangunan pondasi, kolom, balok, pelat atau pelat cangkang (Zulkarnain, 2021).
Menurut  (SNI  2847,  2013)  beton  adalah  kombinasi  semen,  agregat  kasar,  agregat halus, dan air, yang bisa ditambahkan komponen lainnya. Beton merupakan suatu material multikomposit,  sehingga  untuk  melihat  mutu  beton  sangat  bergantung  pada  setiap bahannya (Hamdi et al. , 2022).
Beton unggul dibandingkan bahan bangunan lainnya, namun beton juga mempunyai kelemahan yaitu bobotnya yang sangat berat. Berat jenis beton standar berkisar antara 2200 sampai 2600 kg/m 2 . Berat beton konvensional yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi biaya  dalam  perancangan  dan  struktur  beton  (Rahamudin,  Manalip  and  Mondoringin, 2016).
Kandungan semen menghasilkan karbon dioksida (CO 2 ) yang terlepas ke atmosfer menyebabkan  kerusakan  lingkungan  dan  pemanasan  global.  Mengatasi  hal  dengan menurunkan emisi karbon dioksida serta mengurangi pemakaian semen dalam pembuatan beton (Aprianti et al. , 2015).
Tinggi  atau  rendahnya  kinerja  semen  bergantung  pada  karakteristik  material  dan bahan  pengganti  yang  digunakan.  Karakteristik  beton  akan  meningkat  dengan  interaksi kimia  yang  lebih  baik.  Struktur  material  pengganti  bervariasi,  termasuk:  serat,  serbuk, bubuk, dan bahkan cairan dengan perubahan yang signifikan ditunjukkan melalui uji coba kualitas mekanik, senyawa, dan termal (Zulkarnain, Dewi and Hasibuan, 2021).
Bahan pengganti semen yang ramah lingkungan harus mengandung silika (Si) dan aluminium  (Al)  dalam  jumlah  besar  beserta  memiliki  sifat  pozzolan.  Bahan  tambahan seperti abu sekam padi dapat menggantikan sebagian semen. Akibatnya, abu sekam padi menaikkan kekuatan tekan dan tarik beton karena mengisi pori-porinya. (Nugroho, 2017).
Abu  sekam  padi  berfungsi  sebagai  bahan  perekat  ketika  dicampurkan  dengan  air. Abu sekam padi digunakan pada beton agar berperan sebagai penyerapan kelebihan air dan mengisi pori-pori agregat penyusun beton sehingga memberikan daya tahan yang baik pada beton (Tata and Sultan, 2016).
Sekam, yang juga dikenal sebagai limbah penggilingan, akan dipisahkan dari bulir beras  selama  proses  penggilingan.  Sekam  padi  jarang  digunakan  karena  sifatnya  yang abrasif,  kerapatan  yang  rendah,  nilai  gizi  rendah,  dan  kandungan  abu  yang  tinggi. Diperlukan tempat penimbunan yang sangat besar untuk sekam padi, sehingga sekam padi biasanya dihanguskan untuk mengurangi isinya. Apabila sekam padi tidak dimanfaatkan, maka akan memicu masalah alam yaitu iklim (Juwanda and Zulkarnain, 2021).

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
Abu sekam padi hasil efek pembakaran kulit padi menjadi abu dan berfungsi sebagai pozzolan dalam campuran beton. Sifat pozzolan yang terdapat pada abu sekam padi cukup tinggi, sehingga lebih baik dari bahan lain yang memiliki kandungan zat pozzolan (Pranata, Ismeddiyanto and Olivia, 2018).
Penelitian ini menganalisis perubahan kuantitatif kekuatan tarik belah  beton ketika abu  sekam  padi  dimasukkan  ke  campuran  beton  dan  perbedaan  antara  beton  yang mengandung abu sekam padi dan beton polos.
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  kelayakan  pendayagunaan  abu  sekam  padi  pada beton  dan  analisis  kekuatan  tarik  belah  beton  yang  dibuat  dari  setiap  variasi  persentase penambahan abu sekam terhadap semen.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  riset  ini  mencakup  pendekatan  empiris  di  lingkungan  laboratorium fisik.

## 2.1 Material
Penelitian  ini  mengadopsi  spesifikasi  standar,  di  mana  semen Portland tipe  I digunakan sebagai semen, pasir untuk agregat halus, kerikil  untuk agregat  kasar, dan air yang  bersumber  dari  PDAM  untuk  menyiapkan  contoh  uji  tanpa  bahan  kimia  ataupun material lain yang dapat merusak beton. Selain itu, abu sekam padi yang digunakan berawal dari limbah pertanian tidak terpakai dan dibakar.
Dilakukan  pemilihan  agregat  dan  kemudian  melakukan  pemeriksaan  agregat  yang sesuai  dengan  ketentuan  SNI  dan  langkah  kerja  dengan  buku  panduan  teknologi  beton. Pemeriksaan agregat kasar dan halus tersebut ialah:
1. Analisa gradasi (SNI ASTM C136, 2012);
2. Berat jenis agregat kasar (SNI 1969, 2016);
3. Berat jenis agregat halus (SNI 1970, 2016);
4. Berat isi (SNI 1973, 2008);
5. Kadar air (SNI 1971, 2011);
6. Kadar lumpur (SNI 03-4141, 1996).

## 2.2 Abu sekam padi
Sebagian  dari  semen  dapat  digantikan  abu  sekam  padi  dengan  tujuan  mengurangi penggunaan semen sehingga meminimalkan dampak produksi semen terhadap pemanasan global  akibat  emisi  CO 2 .  Natrium  silikat  dihasilkan  dari  abu  sekam  padi  yang  pada gilirannya didapat dari pengabuan kulit luar padi. Dalam hal ini, pembakaran menghasilkan abu dengan berbagai macam warna, mulai dari abu-abu hingga hitam, tergantung pada suhu pembakaran. Maka dari itu pembakaran sekam padi sebaiknya dilakukan pada suhu 400 o C sampai  500 o C  (Sapriandi et  al. ,  2024). Dalam  pembuatan  benda  uji  ini,  abu  sekam  padi disaring menggunakan mesin sieve shaker dan diambil abu lolos saringan no. 200.
Tabel 1. Partikel kimia pada abu sekam padi. No Komponen %Kandungan 1 CO 2 0,10% 2 SiO 2 89,90%

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
3 K 2 O 4,50% 4 P 2 O 5 2,45% 5 CaO 1,01% 6 MgO 0,79% 7 Fe 2 O 3 0,47% 8 Al 2 O 3 0,46% 9 MnO 0,14%

## 2.3 Pembuatan benda uji
Produksi spesimen uji dijelaskan berdasarkan (SNI 2493, 2011) dan bergantung pada prinsip yang disajikan dalam buku teknologi beton. Sampel dibagi menjadi dua kategori: Beton  pervious  (beton  yang  dihasilkan  tanpa  aditif  apapun)  dan  beton  pervious  dengan aditif abu sekam padi. Dengan demikian, total penelitian ini menggunakan 12 sampel uji, yang  masing-masing  dibuat  3  per  variasi  %.  Prisma  beton  berbentuk  persegi  panjang dengan dimensi penampang sebesar 150 mm x 300 mm.
Benda  uji  dibuat  sesuai  dengan  rancangan mix  design yang  diacu  setelah  tahap pemeriksaan  agregat  dengan  (SNI  7656,  2012).  Data  uji  meliputi  pengaturan  slump  75- 100mm,  ukuran  agregat  maksimum  19mm,  kekuatan  beton  25MPa,  dan  rasio  air  semen 0,61.
Kebutuhan material untuk setiap sampel dengan volume 1meter kubik pada tabel 2 di bawah:
Tabel 2. Keperluan bahan tiap variasi campuran. No Kode Sampel Volume (m 3 ) Komposisi Bahan Semen (kg) Agregat Halus (kg) Agregat Kasar (kg) Abu Sekam Padi (kg) Air (kg) 1 BN 0,0053 5,34 13,47 16,16 - 2,94 2 BASP 5% 0,0053 5,07 13,47 16,16 0,26 2,94 3 BASP 10% 0,0053 4,8 13,47 16,16 0,53 2,94 4 BASP 15% 0,0053 4,54 13,47 16,16 0,8 2,94
Total  kebutuhan  bahan  dalam  satu  variasi  yang  terdapat  3  benda  uji  yaitu  semen sebanyak  19,75  kg,  total  agregat  halus  53,88  kg,  total  agregat  kasar  sebanyak  64,64  kg, total abu sekam padi sebanyak 1,59 kg, dan air sebanyak 11,76 kg. Penambahan abu sekam padi  ke  dalam  semen  dilakukan  dalam  tiga  variasi  yaitu,  variasi  I  dengan  5%,  variasi  2 dengan 10%, dan variasi 3 dengan 15%.
Adapun langkah kerja pembuatan benda uji dengan abu sekam padi berikut ini:
1. Persiapan peralatan dan bahan.
2. Melakukan pemeriksaan agregat.
3. Perencanaan  campuran  beton  dengan  menimbang  bahan  juga  material  sesuai kebutuhan bahan yang telah dihitung. Dalam prosedur saat pengadukan beton secara perlahan memasukkan batu kerikil, air, pasir, semen dan abu sekam padi saat kondisi mesin berputar.
4. Melakukan uji slump.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
5. Masukkan campuran beton ke dalam cetakan sesuai cara pada SNI dengan cara rojok, kemudian memadatkan beton dengan cara memukul cetakan menggunakan palu karet sampai beton menjadi padat.
6. Mendiamkan beton selama 24 jam, lalu dibuka dari cetakan.
Pengujian  slump  dilakukan  mengacu  pada  (SNI  1972,  2008),  untuk  menentukan woarkability dari beton standar dan beton yang mengandung abu sekam padi didalamnya. Adapun langkah kerja pengujian slump yaitu:
1. Persiapan peralatan dan bahan
2. Kerucut  abrams  diisi  campuran  beton  dalam  tiga  lapisan.  Setiap  lapisan  dipadatkan menggunakan  metode  rojok,  lalu  meratakan  permukaan  atas  beton  dengan  tongkat pemadat.
3. Mengangkat kerucut abrams dengan arah tegak lurus secara perlahan.
4. Mengukur  dan  mencatat  hasil  slump  dengan  memperhatikan  perbedaan  ketinggian secara tegak antara bagian atas cetakan dengan permukaan atas beton.
Setelah mendapat  hasil  slump, campuran beton dituangkan dalam  cetakan silinder lalu dibiarkan selama 24 jam sampai beton mengeras dan cetakan dapat dibuka. Setelahnya menunggu sampai beton berumur 28 hari kemudian dapat di uji menggunakan mesin  uji tekan di laboratorium.
Tabel 3. Nilai pengujian slump. Sampel Hari Rata-Rata (mm) BN 28 50 BASP 5% 28 50 BASP 10% 28 55 BASP 15% 28 70
Apabila kadar abu sekam padi (ASP) yang digunakan melebihi batas optimal maka akan mengakibatkan penurunan kekuatan tarik beton. Penggunaan ASP dalam campuran beton juga mempengaruhi pada penurunan hasil slump. Nilai slump dari campuran beton harus lebih rendah jika semakin banyak abu sekam padi yang ditambahkan.

## 2.4 Pengujian kuat tarik belah
Uji  kekuatan  tarik  belah  mengikuti  prosedur  yang  ditunjukkan  dalam  (SNI  2491, 2014). Kekuatan tarik dalam arah sejajar dengan sumbu silinder sangat kecil dan berkisar antara  9%  dan  15%  dari  AS.  Secara  umum,  penentuan  kekuatan  tarik  beton  selalu  sulit karena  hasil  yang  diperoleh  dapat  bervariasi  dengan  bahan  yang  diuji  dan  juga  sangat bervariasi dibandingkan dengan hasil penentuan kekuatan tekan. (Bunyamin, Hendrifa and Ridha, 2021).
Perhitungan kuat tarik belah menggunakan persamaan:
𝑓𝑐𝑡 = 2.𝑃 𝜋.𝐿.𝐷 (1) Keterangan:
Fct = kuat Tarik belah beton (MPa)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
P = beban pad awaktu belah (N) L = Panjang benda uji (mm) D = diameter benda uji (mm)
Setelah  umur  beton  28  hari,  mesin  uji  tekan  di  laboratorium  digunakan  untuk pengujian. Sebelum melakukan pengujian, pastikan untuk menimbang sampel. Benda uji berbentuk silinder diletakan secara mendatar sejajar dengan bantalan penahan beton.
Pembebanan  dilakukan  tanpa  henti  pada  tingkat  tekanan  konstan  hingga  beban maksimum  yang  ditunjukan  oleh  mesin  uji,  lalu  catat  hasilnya.  Pembebanan  dilakukan hingga  benda  uji  terlihat  keretakannya  menjadi  terbelah  dua  bagian.  Pembacaan  beban terbesar  pada  benda  uji  terlihat  ketika  seberapa  banyak  beban  berkurang,  yang  diikuti terjadinya pembelahan yang horizontal. Hasil beban yang mengakibatkan keretakan pada benda uji akan digunakan sebagai data untuk pengolahan dan menghitung kekuatan tarik belah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai  pengujian  kuat  tarik  belah  beton  sebagai  pemahaman  efek  beton  dengan memanfaatkan abu sekam padi. Pengujian dibuat sesuai SNI setelah beton berumur 28 hari.
Tabel 4. Hasil pengujian kuat tarik belah beton. Variasi Beton Kuat Tarik Belah Beton Rata-Rata (MPa) (MPa) BN 1,982 1,911 2,123 2,005 BASP 5% 1,132 1,062 1,132 1,109 BASP 10% 0,849 0,991 0,920 0,920 BASP 15% 0,778 0,708 0,637 0,708 Keterangan: BN = beton normal BASP = beton abu sekam padi

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
Gambar 1. Grafik hasil uji kuat tarik belah beton (MPa).
Tabel  4  menunjukkan  nilai  kuat  tarik  belah  beton  pervariasi  benda  uji  tertinggi dengan ASP 5% yaitu 1,132 MPa, pada ASP 10% yaitu 0,991 MPa, dan ASP 15% yaitu 0,778  MPa.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  pada  kenaikan  dan penurunan nilai persatuan beton dengan kandungan abu sekam padi.
Gambar 2. Grafik hasil rata-rata pengujian kuat tarik belah (MPa).
Didapat hasil uji kekuatan tarik belah, dengan perbandingan nilai beton normal dan beton  variasi.  Untuk  sampel  beton  normal,  nilainya  sebesar  2,005  MPa.  Beton  yang mengandung  variasi  ASP  5%  menunjukan  nilai  sebesar  1,109  MPa,  maka  terjadinya penuruan ASP 5% dengan  selisih 0,896 MPa perbandingan dengan beton  normal. Beton ASP 10% mengalami penurunan dengan selisih 1,085 MPa dari beton normal, dan beton ASP  15%  mengalami  penurunan  dengan  selisih  1,297  MPa  dibandingkan  dengan  beton normal.
1,982 1,911 2,123 1,132 1,062 1,132 0,849 0,991 0,920 0,778
0,708 0,637 0 0,5 1 1,5 2 2,5 K ua t T ari k B el ah (M P a) Sampel Beton BN BASP 5% BASP 10% BASP 15% 2,005 1,109 0,920 0,708 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 BN ASP 5% ASP 10% ASP 15% R a ta -R a ta K u a t T a ri k B e la h ( MP a ) Sampel Beton

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 6, Nomor 3, September 2024
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  semakin  tinggi  persentase  yang  digunakan, kekuatan  tarik  beton  cenderung  menurun.  Penurunan  terjadi  akibat  adanya  ikatan  antara abu sekam padi dan semen yang tidak optimal. Faktor lain yang dapat menurunkan nilai kuat  tarik  belah  adalah  meningkatnya  rasio  air-semen,  yang  menyebabkan  penurunan kekuatan signifikan pada beton yang memanfaatkan abu sekam padi pada semen (Siddika, Mamun  and  Ali,  2018).  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  jurnal  yang  terdapat  pada  peneliti terdahulu.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian dan analisis yang dilaksanakan, bisa dipastikan bahwa penambahan abu sekam padi pada tingkat  yang sama dengan  semen sebagai pengganti sebagian akan menyebabkan  penurunan  kekuatan  beton  secara  signifikan.  Kekuatan  tarik  beton  yang dibuat  tanpa  abu  sekam  padi  adalah  2,005  MPa,  sedangkan  kekuatan  tekan  beton  yang mengandung 5 bagian abu sekam padi ialah 1,109 MPa. Nilai rata-rata berat bagian pada penambahan  10%  abu  sekam  padi  adalah  0,902  MPa  dan  pada  konsentrasi  15%, kekuatannya adalah 0,708 MPa.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  bersyukur  atas  rahmat  Allah  SWT,  tanpa  ridho-Nya  penelitian  ini  tidak mungkin terwujud, serta bantuan dan fasilitas dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penelitian dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianti, E. et al. (2015) ‘Supplementary cementitious materials origin from agricultural wastes  -  A  review’, Construction  and  Building  Materials ,  74,  pp.  176–187. Available at: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.10.010.
Budi, A.S., Purwanto and Aji, A.W.C. (2021) ‘Kajian Kuat Tarik Langsung Dan Kuat Tarik Belah Beton High Volume Fly Ash Dengan Kadar Fly Ash 50%, 60%, Dan 70%’,
Matriks Teknik Sipil , 9(3), p. 208. Available at:
https://doi.org/10.20961/mateksi.v9i3.54554.
Bunyamin, B., Hendrifa, N. and Ridha, M. (2021) ‘Pengaruh Substitusi Cangkang Tiram Sebagai  Pengganti  Sebahagian  Semen  Dan  Pasir  Halus  Terhadap  Kuat  Tarik Belah  Beton’, Teras  Jurnal :  Jurnal  Teknik  Sipil ,  11(2),  p.  272.  Available  at: https://doi.org/10.29103/tj.v11i2.486.
Hamdi, F. et al. (2022) Teknologi Beton . 2022nd edn, Tohar Media . 2022nd edn. Juwanda,  D.  and  Zulkarnain,  F.  (2021)  ‘Kuat  Tarik  Beton  Akibat  Penambahan Superplasticizer  Viscocrete-8670  MN  Dan  Bahan  Tambah  Abu  Sekam  Padi’, 175.45.187.195 , p. 31124. Available at: ftp://175.45.187.195/Titipan- Files/BAHAN  WISUDA  PERIODE  V  18  MEI  2013/FULLTEKS/PD/lovita meika savitri (0710710019).pdf.
Nugroho, A. (2017) ‘Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi terhadap Sifat Mekanik Beton Busa  Ringan’, Jurnal  Teknik  Sipil ,  24(2),  pp.  139–144.  Available  at: https://doi.org/10.5614/jts.2017.24.2.4.
Pranata, Y., Ismeddiyanto and Olivia, M. (2018) ‘Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton OPC dan OPC Abu Sekam Padi di Lingkungan Gambut’, Jom FTEKNIK , 5, pp. 1–7.
Volume 6, Nomor 3, September 2024
Rahamudin, R.H., Manalip, H. and Mondoringin, M. (2016) ‘Pengujian Kuat Tarik Belah Dan Kuat Tarik Lentur Beton Ringan Beragregat Kasar (Batu Apung) Dan Abu Sekam Padi Sebagai Substitusi Parsial Semen’, Jurnal Sipil Statik , 4(3), pp. 225– 231.
Sapriandi,  S. et  al. (2024)  ‘Tinjauan  Sifat  Mekanis  Reactive  Powder  Concrete  melalui Perlakuan  Uap  dengan  Abu  Sekam  Padi  sebagai  Alternatif  Material  Pozzolan’, Teras  Jurnal :  Jurnal  Teknik  Sipil ,  14(1),  p.  293.  Available  at: https://doi.org/10.29103/tj.v14i1.1079.
Siddika, A., Mamun, M.A. Al and Ali, M.H. (2018) ‘Study on concrete with rice husk ash’,
Innovative Infrastructure Solutions , 3(1), pp. 1–9. Available at:
https://doi.org/10.1007/s41062-018-0127-6.
SNI 03-4141 (1996) ‘Metode pengujian jumlah bahan dalam agregate yang lolos’, 200. SNI 1969 (2016) ‘Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar’, p. 20.
SNI 1970 (2016) ‘Metode Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agreget Halus’, pp. 1–22. SNI  1971  (2011)  ‘“Cara  uji  kadar  air  total  agregat  dengan  pengeringan”’, Badan Standarisasi Nasional , pp. 1–11.
SNI 1972 (2008) ‘Standar Nasional Indonesia SNI 1972:2008 Cara uji slump beton Cara uji slump beton ICS 91.100.30 Badan Standardisasi Nasional’.
SNI 1973 (2008) ‘Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton’, Badan Standardisasi Nasional , pp. 1–13. SNI 2491 (2014) ‘Metode Uji Kekuatan Tarik Belah Spesimen Beton Silinder (SNI 2491- 2014).’, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional , pp. 1–17.
SNI 2493 (2011) ‘Sni 2493 : 2011’, BSN [Preprint].
SNI 2847 (2013) ‘SNI 2847:2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung’,
Bsn , p. 265. Available at: www.bsn.go.id.
SNI 7656 (2012) ‘Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa’, Badan Standarisasi Nasional , p. 52. SNI  ASTM  C136  (2012)  ‘SNI  ASTM  C136-2012:  Analisis  Saringan  Agregat’, Badan Standardisasi Nasional , pp. 1–24.
Tata,  A.  and  Sultan,  M.A.  (2016)  ‘Pengaruh  Penambahan  Abu  Sekam  Padi  Sebagai Campuran Bahan Baku Beton Tetrhadap Sifat Mekanis Beton’, SIPILsains ,  06, pp. 23–30.
Zulkarnain, F. (2021) Teknologi Beton . Available at: https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/4455/4257/8398.
Zulkarnain, F., Dewi, I. and Hasibuan, F.I. (2021) ‘Comparison of Compressive Strength and  Wood  Powder  Absorption  and  Coffee  Grade  Aggregate  With  Uniform Grade’, 3, pp. 5043–5052. Available at: https://www.bircu-
journal.com/index.php/birci/article/view/2291/pdf.